978 



15 pCt. KCl enthielt; dabei war ein kleiner Theil des Pulvers 

 in Krystallsäulen umgewandelt, welche wohl einem H 2 0-ärme- 

 ren Silicat angehören. Durch 20tägige Behandlung von No. 26a 

 mit Natl- Lösung bei 100° wurde der Na-Seebachit No. 26c 

 erhalten. No. 26a 150 Stunden bei 200 — 210° mit einer 

 Lösung behandelt, die 15 pCt. NaCl und 5 pCt. Na 2 3 ent- 

 hielt, wurde in den in runden Körnern auftretenden Analcim 

 No. 26 d umgewandelt. Durch lOOstündige Behandlung mit 

 KCl -Lösung bei 200 — 215° wurde dieser Analcim in den 

 Leucit No. 26 e übergeführt. 



No. 26 f. Der Versuch No. 26d wiederholt; es hatten 

 sich meist gut entwickelte Würfel gebildet, dazwischen äusserst 

 selten Säulen. 



No. 26g. No. 26 f 100 Stunden mit KCl - Lösung bei 

 210° behandelt. 



Uebrigens wird die Umwandlung des Na - Seebachits zu 

 Analcim schon durch Erhitzen mit reinem H 2 bewirkt. Die 

 Probe No. 26 c war nach 175 stündigem Erhitzen bei 210 — 

 225° zum grössten Theil in Würfel umgewandelt, und betrug 

 der H.,0-Gehalt dieses Gemenges 10,36 pCt. 





No. 26. 



No. 26a. 



No. 26b. 



No. 26 



H 2 . . 



. 21,23 



16,96 



16,65 



20,40 



Si0 2 . . 



. 44,30 



43,75 



44,21 



45,44 



A1 2 3 . 



. 21,66 



20,43 



20,49 



21,27 



CaO . . 



. 5,89 









K 2 . . 



. 2,00 



18,85 



18,65 





Na 2 0. . 



. 4,92 







12,89 





100 



100 



100 



100 





No. 26d. 



No. 26e. 



No.26f. No.26 



H 2 . . 



8,75 



0,57 



8,64 



0,56 



Si0 2 . . 



. 51,59 



51,70 



52,05 



52,49 



A1 2 3 . 



. 24,68 



25,87 



24,33 



25,31 



K 2 . . 





21,86 





21,64 



Na^. . 



! 14,98 





14,98 







100 



100 



100 



100 



13. Der Herschelit von Acireale No. 27 wurde durch 

 1 monatliche Digestion mit KCl-Lösung bei 100 Ü in das K-Si- 

 licat No. 27 a umgewandelt. Wird jedoch Herschelit 150 

 Stunden bei 210 — 220° mit einer Lösung behandelt, die 8 pCt. 

 K 2 C0 3 uud 15 pCt. KCl enthält, so bildet sich, abweichend 

 vom Seebachit, das H 2 0-ärmere, in kleinen Säulen krystalli- 

 sirte K-Silicat No. 27 b, welches wohl auch dem K-Gmelinit 



